e-ISSN Number 2655 2967
Available online at https://jurnal.teknologiindustriumi.ac.id/index.php/JCPE/index

## Journal of Chemical Process Engineering
Volume 8 Nomor 1 (2023) SINTA Accreditation Number 28/E/KPT/2019 Published by *Corresponding Author Department of Chemical Engineering andiasdianaisy@atim.ac.id Faculty of Industrial Technology Universitas Muslim Indonesia, Makassar Address Jalan Urip Sumohardjo km. 05 (Kampus 2 UMI) Journal History Makassar- Sulawesi Selatan Paper received : 31 Juli 2023 Email : Received in revised :19 Agustus 2023 jcpe@umi.ac.id Accepted :25 Agustus 2023
Pengaruh Konsentrasi H 2 SO 4 Dan Hcl Dalam Pembuatan Silika Gel Dari Daun Bambu Untuk Adsorpsi Logam Besi (Fe)
The Effect Of H 2 SO 4 And HCl Concentration in Making Silica Gel from Bamboo Leaves for Iron (Fe) Adsorption

## Andi Asdiana Irma Sari Yusuf*, Sariwahyuni, Astuti Sinta Nuria, Katrina Yanti Tumanan, Andi Ariatmasanti Aksan dan Ratnasari
Jurusan Teknik Kimia Mineral, Politeknik ATI Makassar, Jl. Sunu No.220, Makassar, Sulawesi Selatan 90211, Indonesia
Kata Kunci: Daun Bambu, Adsorpsi, Logam  Besi  (Fe),  Silika  Gel,  Katalis Asam, HCl dan H 2 SO 4

## Inti Sari
Daun  bambu  mengandung silika  cukup  tinggi  sehingga dapat  digunakan sebagai  bahan pembuatan  silika  gel,  yang  banyak  dimanfaatkan  dalam  proses  adsorpsi.  Salah  satu adsorpsi  yang  sering  dilakukan  yaitu  adsorpsi  logam  besi  (Fe)  dalam  air.  Air dengan kandungan logam besi (Fe) yang tinggi berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Penelitian ini  dilakukan untuk  pembuatan silika  gel dari  daun bambu  sebagai  adsorben logam  besi  (Fe)  pada  air,  melalui  tahap  pengabuan,  pembuatan  natrium  silikat,  dan pembentukan gel serta analisis efesiensi adsorpsi logam besi (Fe). Pembuatan silika gel menggunakan katalis HCl dan  H 2 SO 4 dengan konsentrasi 0.5 M, 1 M, 1.5 M, 2 M, dan 2.5  M  kemudian digunakan  dalam  penyerapan  logam  besi  (Fe).  Hasil  penelitian menunjukkan  efisiensi adsorpsi logam besi (Fe) oleh silika gel dengan katalis H 2 SO 4 0.5 M,  1  M,  1.5  M,  2  M,  dan  2.5  M sekitar 70,86 -  99,82% dengan  hasil  tertinggi  pada konsentrasi  2.5  M  sedangkan  pada  penggunaan  HCl  dengan  variasi  konsentrasi sama diperoleh  efisiensi  adsorpsi  logam  besi  (Fe) 71,75 -  98,05% dan  diperoleh  hasil terbaik pada konsentrasi 0.5 M. Dengan demikian, variasi terbaik diperoleh dari Silika gel- HCl 0.5M karena dengan hanya menggunakan konsentrasi asam yang rendah diperoleh efisiensi adsorbsi yang tinggi.

## Abstract
Bamboo leave contains high enough silica in other that it can be used as a material for making silica gel which is widely used in the adsorption process. One of the adsorptions that is often done is the adsorption of metal iron (Fe) in water. Water with a high content of metal iron (Fe) will be dangerous for the environment and living things. This research was conducted to produce silica gel from bamboo leaves as an adsorbent for iron (Fe) metal in water, through the stages of ashing, making sodium silicate, and forming a gel as
Key Words : Bamboo Leave, Adsorption,  M etal  iron  (Fe) ,  Gel Silica, Acid Catalyst, HCl dan H 2S O 4 well as analyzing the efficiency of iron (Fe) adsorption. Preparation of silica gel using catalysts  HCl  and  H 2 SO 4 0.5  M,  1  M,  1.5  M,  2  M,  and  2.5  M  were  then  used  in  the absorption  of  ferrous  metal  (Fe).  The  results  showed  the  adsorption  efficiency  of  iron metal (Fe) by silica gel with H 2 SO 4 0.5 M, 1 M, 1.5 M, 2 M, and 2.5 M about 70.86  - 99.82% with the highest result by using 2.5 M. The same preparation was done by using HCl  as  catalyst  with  the  same  concentration  variations.  It  obtained  the  adsorption efficiency of iron metal (Fe) about 71.75 - 98.05% and the best results were resulted at a concentration  of  0.5  M.  The  best  variation  of  silica  gel  was  made  by  using  HCl  0.5M because it only need low concentration  of acid to gain high  efficiency.

## PENDAHULUAN
Bambu termasuk bahan alami yang menguntungkan  karena  kuat  dan  mudah  dibentuk sehingga  banyak  digunakan  masyarakat  [1].  Sedangkan bagian  lain  dari  bambu  yang  seringkali  menjadi  objek terlupakan dan menumpuk sebagai limbah di lingkungan yaitu daun bambu. Padahal daun bambu sendiri memiliki kandungan  silika  dengan  potensi  pemanfaatan  menjadi produk tertentu bernilai guna tinggi.  Silika dalam daun bambu dapat diolah menjadi silika gel. Pembuatan silika pada  daun  bambu  dapat  dilakukan  dengan  pembakaran kemudian  diproses  sedemikian  rupa  hingga  diperoleh silika  yang  bersifat  reaktif  dan  bereaksi  menjadi  bahan yang keras dan kaku [2] [3].
Silika gel berstruktur amorf, mempunyai kestabilan  yang  tinggi  dan  dapat  dibuat  dengan menggunakan  proses  sol-gel[4].  Proses  sol-gel  sendiri terdiri  dari  dua tahap utama yaitu pembentukan sol  dan gel.  Sol  yaitu  partikel  koloid  atau  polimer  dalam  fasa cair, sedangkan gel adalah adalah zat yang memiliki pori semi-rigid [5][6]. Pembuatan silika gel terdiri dari empat tahap  yaitu  konversi  silika  menjadi  natrium  silikat dengan  penambahan  NaOH,  pembentukan  hidrosol melalui  reaksi  Na 2 SiO 3 dengan  asam,  produksi  silika hidrogel,  dan  pembentukan  xerogel  dari  silika  hidrogel yang dipanaskan [7].
Pemanfaatan  silika  gel  antara  lain  sebagai adsorben,  pengering  dan  pendukung  katalis.  Salah  satu kelebihan  silika  gel  yakni  aman  digunakan  pada makanan, obat-obatan dan bahan sensitif. Silika gel dapat dihasilkan  dengan  proses  aglomerasi  sol  Na 2 SiO 3 . Tekstur  dari  sol  itu  sendiri  menyerupai  gel  sehingga kandungan air dapat diuapkan kemudian sifat elastisitas dapat dihilangkan[8][9].
Berikut reaksi untuk pembentukan natrium silikat [[7]:
SiO 2 (s) + 2NaOH (aq) → Na 2 SiO 3 (aq) + H 2 O(l)….(1)
Silika  dalam  daun  bambu  memiliki  gugus  siloksi (Si-O),  gugus silanol  (Si-OH), dan gugus siloksan (Si-
O-Si).  Kandungan  gugus  aktif  silanol  (Si-OH)  dan siloksan (Si-O-Si)  pada permukaan menyebabkan silika gel menjadi adsorptif [10][11].
Gambar 1. Struktur Silika Gel
Penggunaan  silika  gel  yang  terbuat  dari  daun bambu sebagai adsorben telah dilakukan pada penelitian sebelumnya  untuk  mengadsorpsi  Cd  dengan  kapasitas adsorpsi  Cd  (II)  optimum  sebesar  0,389  mg/g  [10]  dan adsorpsi  logam besi (Fe) sebanyak 0,536 ppm [11]. Zat besi  (Fe)  secara  umum  banyak  terkandung  di  air  dan terlarut dalam bentuk ion Fe 2+ . Air dengan kandungan ion Fe 2+ cenderung  berwarna  kuning  dan  berbahaya  bagi lingkungan  [12].  Air  yang  terpapar  Besi  (Fe)  dapat membahayakan  paru-paru  makhluk  hidup,  terendapkan pada  dinding  pipa,  mengakibatkan  peningkatan  nilai Biological Oxygend Demand (BOD) dan Total Solid (TS) air  [13].  Proses  penanganan  pencemaran  logam  berat seperti  logam  Fe  dapat  dilakukan  dengan  metode adsorpsi. Adsorben yang digunakan sangat mempengaruhi  keberhasilan  proses  adsorpsi.  Secara umum,  adsorben  alami  banyak  dipilih  karena  alasan efektif  dan  sangat  ekonomis  [8].  Bahan  yang  dapat digunakan sebagai adsorben adalah silika gel dan seperti yang  dijelaskan  pada  pemaparan  sebelumnya  bahwa silika gel dapat dibuat dari daun bambu.
Pembuatan  silika  gel  dengan  menggunakan  asam kuat  memiliki  kemampuan  adsorpsi  yang  lebih  baik dibandingkan silika gel yang dibuat dengan menggunakan  asam  lemah.  Adapun  dua  senyawa  yang bersifat sebagai asam kuat yaitu H 2 SO 4 dan HCl. Kedua asam  tersebut  cukup  terkenal  dan  sering  digunakan
dalam berbagai proses kimia. Pada pembuatan silika gel dilakukan  penambahan  H 2 SO 4 atau  HCl  pada  larutan natrium  sulfat  yang  berfungsi  dalam  pembentukan hidrogel  silika  [12][13].  Reaksi  pembentukan  silika dengan menggunakan asam kuat sebagai berikut [14]:
Na 2 SiO 3(Aq) + H 2 SO 4(aq) → SiO 2(S) +Na 2 SO 4(Aq) +H 2 O (l) (2)
Na 2 SiO 3(Aq) + 2HCl (aq) → SiO 2(S) + NaCl (Aq) + H 2 O (l) ...(3)
Penambahan  larutan  H 2 SO 4 pada  larutan  Na 2 SiO 3 akan  membentuk  silika  dan  garam  natrium  sulfat  yang memiliki  ukuran  cukup  besar  sehingga  sangat  mungkin untuk terperangkap pada pori silika gel apabila silika gel tidak  dicuci  dengan  sempurna.  Sedangkan  Pembuatan silika gel dengan penambahan larutan HCl  pada larutan Natrium silikat akan membentuk garam natrium klorida yang memiliki ukuran partikel yang kecil sehingga lebih mudah dihilangkan dengan pencucian menggunakan air dan  meninggalkan pori-pori kecil pada silika gel [15].
Dari  pemaparan  tersebut  dapat  dianalisis  lebih lanjut  mengenai  kelebihan  dan  kekurangan  silika  gel dengan katalis H 2 SO 4 atau HCl. Namun, perlu penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penggunaan kedua asam kuat  tersebut  dengan  mempertimbangkan  konsentrasi yang  digunakan.  Oleh  karena  itu,  dilakukan  penelitian tentang  pengaruh  konsentrasi  H 2 SO 4 dan  HCl  dalam pembuatan  silika  gel  dari  daun  bambu  untuk  adsorpsi logam besi (Fe).

## METODE PENELITIAN
Adapun  alat  untuk  penelitian  ini  meliputo  tanur, oven,  neraca  analitik,  desikator, magnetic  stirre r, centrifuge ,  cawan  porselin,  tabung centrifuge ,  alat-alat gelas,  mortar,  corong  kaca  dan  penyangga  corong. Sedangkan  bahan  penelitian  meliputi  aquadest,  daun bambu, NaOH, Fe 2 SO 4. 7H 2 O, H 2 SO 4 dan HCl.

## 2.1. Preparasi Abu Daun Bambu
Daun  bambu  dibersihkan  kemudian  dikeringkan dengan  sinar  matahari,  kemudian  dipanaskan  hingga menjadi arang dan dimasukkan dalam tanur  dengan suhu 650℃  selama  4  jam.  Setelah  itu,  arang  daun  bambu didinginkan  dalam  desikator.  Abu  yang  diperoleh kemudian digerus dan diuji dengan X -Ray Fluorescence (XRF).
2.2. Pembuatan Natrium Silikat (Na 2 SiO 3 )
Sebanyak  25  gram  abu  daun  bambu  dilarutkan menggunakan 500 mL NaOH 1M, kemudian dipanaskan
selama  1  jam.  Larutan  hasil  pemanasan  didiamkan selama 18 jam lalu disaring.

## 2.3. Pembuatan silika gel
Sebanyak  30  mL  larutan  Na 2 SiO 3 ditambahkan katalis  H 2 SO 4 0.5  M  secara  perlahan  sambil  diaduk hingga berubah menjadi gel (hidrogel) dan mencapai pH 7.  Hidrogel  selanjutnya  didiamkan  selama  12  jam  lalu disaring. Gel hasil penyaringan dibilas dengan aquadest sampai pH netral, kemudian ditimbang dan dikeringkan dengan temperatur 120 ℃ menggunakan oven selama 5 jam,  dilanjutkan  dengan  melakukan  pendinginan  dalam desikator.  Silika  gel  yang  diperoleh  digerus  dengan menggunakan  mortar.  Prosedur  pembuatan  silika  gel diulang  dengan  mengganti  H 2 SO 4 0.5  M  dengan konsentrasi  lain  meliputi  1  M,  1.5  M,  2  M,  dan  2.5  M, dan HCl dengan variasi konsentrasi yang sama.

## 2.4. Adsorpsi Ion Logam Besi
Sebanyak  0,5  gram  silika  gel  daun  bambu dicampur  dengan  air  contoh  yang  mengandung  logam besi  (Fe) sebanyak 50 mL, kemudian  diaduk  selama 90 menit. Campuran silika gel dan air tercemar Fe tersebut diagitasi dengan pada centrifuge dengan kecepatan 2000 rpm  selama  30  menit.  Filtrat  dari  hasil  penyaringan campuran yang telah disentrifugasi kemudian  dianalisis menggunakan Atomic  Absorption  Spectrophotometry (AAS)  untuk  mengetahui  konsentrasi  logam  besi  (Fe) yang terkandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tabel  1  ditunjukkan  hasil  analisis  logam besi  (Fe)  yang  terkandung  dalam  air  sesudah  proses adsorpsi dengan adsorben silika gel yang menggunakan katalis asam  kuat  (H 2 SO 4 dan HCl)  serta nilai  kapasitas dan efisiensi adsorpsi logam besi (Fe).
Gambar  2  menunjukkan efisiensi  adsorpsi  besi (Fe)  pada  air  tercemar  dengan  konsentrasi  Fe  sebelum adsorpsi  0.3795  mg/L.  Efisiensi  penyerapan  besi  (Fe) oleh silika gel dengan katalis H 2 SO 4 0.5 M sudah cukup tinggi yaitu 93.15%. Meskipun pada konsentrasi 1M mengalami  penurunan,  akan  tetapi  adsorpsi  oleh  silika gel-H 2 SO 4 menunjukkan trend dengan efisiensi penyerapan semakin tinggi dengan peningkatan konsentrasi larutan H 2 SO 4 yaitu sekitar 70,86 - 99,82%. Kemampuan  adsoprsi  logam  oleh  silika  gel dipengaruhi  oleh  kandungan  siloksan  (Si-O-Si)  gugus aktif  silanol (Si-OH).
65 70 75 80 85 90 95 100 105 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Ef is ie n si Ad so rp si F e (%) Konsentrasi Asam Kuat (M) Silika Gel-HCl Silika Gel-H2SO4 Sumber : Data Primer, 2022
Gambar  2. Hubungan  Antara  Konsentrasi  Larutan  H 2 SO 4 Terhadap Efisiensi Adsorpsi Silika Gel
Kedua  gugus  aktif  tersebut  memberikan  sifat  penjerap dengan  mendorong  peningkatan  interaksi  antara adsorben  dan  logam.  Mekanisme  reaksi  pembentukan gugus  aktif  Silanol  (Si-OH)  dan  Siloksan  (Si-O-Si) ditunjukkan pada Gambar 3 berikut..
Semakin tinggi  konsentrasi   katalis asam maka jumlah  proton  yang  disiapkan  juga  semakin  banyak. Pembentukan  proton  yang  banyak  mendorong  juga pembentukan  Si-O-Si  dan  Si-OH  yang  lebih  banyak sehingga penyerapan ion logam besi (Fe) lebih banyak.
Adapun pada konsentrasi HCl dan H 2 SO 4 0,5 M, adsorpsi besi lebih banyak dibanding 1 M, 1.5 M dan 2 M karena jumlah proton yang dibebaskan masih terbilang sedikit  sehingga  reaksi  yang  terjadi  untuk  mencapai kesetimbangan  hanya  cenderung  pada  penyerangan  Fe oleh gugus siloksi (Si-O-).
Gambar  3. Mekanisme  Reaksi  pembentukan  gugus  aktif  Silanol (Si-OH) dan Siloksan (Si-O-Si)
Proses  pembentukan  ikatan  pada  silika  gel berlangsung  cepat  dan  terus  berlanjut.  Penambahan katalis  asam  sangat  berdampak  pada  kompleksitas  dan kandungan  silika  gel  yang  dihasilkan.  Dengan peningkatan konsentrasi HCl pada pembuatan silika gel maka  efisiensi  adsorpsi  logam  besi  (Fe)  semakin menurun. Silika gel-HCl 0,5 M, 1 M, 1,5 M, dan 2,5 M memiliki  efisiensi  adsorpsi  logam  Fe  sekitar  71.75  - 98.05%.  Pada  HCl  2  M  terjadi  peningkatan  efisiensi adsorpsi yaitu mencapai 83,35% disebabkan karena pada pembuatan silika gel tidak dilakukan penyetaraan ukuran partikel,  sehingga  mengakibatkan  ukuran  partikel  silika gel-HCl  2  M  lebih  kecil  dan  halus  dari  silika  gel  lain. Partikel  silika  gel  yang  lebih  kecil  dan  halus  akan memperluas  permukaan  silika  gel  sehingga  kapasitas adsorpsi ion Fe meningkat.
Pada  pemanfaatan  silika  gel-H 2 SO 4 terjadi peningkatan kapasitas adsorpsi pada penggunaan katalis H 2 SO 4 1 -  2.5 g/L karena jumlah proton yang terbentuk menghasilkan  gugus  aktif  yang  lebih  banyak.  Jumlah
No. Jenis Silika Konsentrasi Asam (M) Konsentrasi Akhir Fe (mg/l) Kapasitas Adsorpsi Fe (mg/g) Efisiensi Adsorpsi Fe (%) 1. Silika Gel- HCl 0.5 0.0074 0.0371 98.05 2. 1 0.1021 0.0277 73.10 3. 1.5 0.1055 0.0273 72.20 4. 2 0.0632 0.0315 83.35 5. 2.5 0.1071 0.0271 71.75 6. Silika Gel- H 2 SO 4 0.5 0.0260 0.0349 93.15 7. 1 0.1106 0.0268 70.86 8. 1.5 0.0683 0.0310 82.00 9. 2 0.0666 0.0311 82.45 10. 2.5 0.0007 0.0378 99.82
Gugus Aktif Tabel 1 . Analisis Adsorpsi Logam Besi (Fe)
gugus  aktif  yang  bertambah  mendorong  reaksi penjerapan terhadap adsorbat Fe meningkat. Hal tersebut sesuai  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  [6]  yang memanfaatkan silika gel untuk adsorpsi, diperoleh daya adsorpsi  lebih  baik  dengan  peningkatan  jumlah  gugus aktif.  Selain  itu,  penggunaan  asam  kuat  akan memperbanyak  silika  [16]  dalam  struktur  silika  gel sehingga kapasitas penyerapan logam meningkat.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan efisiensi adsorpsi  logam  besi  (Fe)  oleh  silika  gel  dengan  katalis H 2 SO 4 0.5 M, 1 M, 1.5 M, 2 M, dan 2.5 M sekitar 70,86- 99,82%  dengan  hasil  tertinggi  pada  konsentrasi  H 2 SO 4 2.5  M  sedangkan  pada  penggunaan  katalis  HCl  dengan variasi  konsentrasi  sama  diperoleh  efisiensi  adsorpsi logam besi (Fe) 71,75-98,05% dan diperoleh hasil terbaik pada konsentrasi 0.5 M. Dengan demikian, silika gel dari daun  bambu  terbaik  dalam  adsorpsi  logam  besi  (Fe) dengan  menggunakan  HCl  0.5M.  Efisiensi  penyerapan logam besi (Fe) oleh silika gel terbaik diperoleh dengan katalis  HCl  0.5  M,  karena  dengan  hanya menggunakan konsentrasi HCl  rendah dapat menyerap 98.05% logam besi (Fe) dalam air.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  terutama  ditujukan  kepada UPPM  Politeknik  ATI  Makassar  untuk  pendanaan publikasi  dan  kepada  pihak-pihak  yang  membantu pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kasman, “Analisis Pemanfaatan Beberapa Jenis Bambu  (Bambooo  Sp.)  Pada  Hutan  Rakyat  di
Kecamatan  Kajang  Kabupaten  Bulkumba,” Skripsi, pp. 1-61, 2020. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1088 2-Full_Text.pdf [2] F.  Nadwi,  “Sintesis  Nanosilika  Daun  Bambu (Bambusa sp.) Menggunakan Metode
Hidrotermal Synthesis Nanosilica of Bamboo ’ s
Leaf  (  Bambusa  sp  .  )  by  Using  Hydrothermal Method,” no. November, pp. 96–100, 2020, doi : doi.org/10.26874/jkk.v3i2.56
[3] A.  I.  Nura  Diana,  S.  Fansuri,  and  D.
Deshariyanto,  “Penambahan  Abu  Daun  Bambu Sebagai  Substitusi  Material  Semen  Terhadap Kinerja  Beton,” Padur.  J.  Tek.  Sipil  Univ. Warmadewa ,  vol.  9,  no.  2,  pp.  172–182,  2020, doi: 10.22225/pd.9.2.1788.172-182.
[4] K.  Megasari  ,  H.  Herdiyanti,  dan  G.  Nurliati
“Sintesis Silika Xerogel Dari Abu Daun Bambu Sebagai  Adsorben Uranium” vol. 13, no. 1, pp. 27–36,  2020,  doi:Teknologi  Material  Maju  : Prinsip  Dasar  dan  Aspek  Rekayasa,” Dokumen HKI/Paten,
2018. Available:http://repository.unp.ac.id/30520/7/5_ HKI_5_Teknologi_Material_Maju_Prinsip_Das ar_Dan_Aspek_Rekayasa_.pdf [5] Y.M.  Liza,  R.C.  Yasin,  S.S.  Maidani  and R.Zainul, " Gelatin Sol-Fel Proces's Densification Ageing  Drying,, INA Rxiv Papers ,
pp. 1 - 19, 2018, doi: 10.31227/osf.io/2cuh8
[6] M.  Fathurrahman,  A.  Taufiq,  D.  Widiastuti,  F. Dwi, and F. Hidayat, “Sintesis dan Karakterisasi Silika  Gel  dari  Abu  Tongkol  Jagung  sebagai Adsorben  Ion  Logam  Cu  (  II  )  Synthesis  and Characterization of Silica Gel from Corncob Ash As  Adsorbent  of  Cu  (  II  )  Metal  Ion,”  no. November, pp. 89–95, 2020, doi : 10.26874/jkk.v3i2.66
[7] J.  N.  Naat,  Y.  A.  B.  Neolaka,  Y.  Lawa,  D.
Lestarani, and L. A. M. Parera, “Studi pH Dan Waktu  Kontak  Optimum  Adsorpsi  Ion  Mn(Ii) Menggunakan Adsorben Silika@Kitosan
Dengan  Pemanfaatan  Silika  Yang  Bersumber Dari Pasir Alam,” Pros. Webinar Nas. Pendidik. dan  Sains  Kim. ,  no.  3,  pp.  121–128,  2020, [Online].
Available:
https://conference.undana.ac.id/WNPSK/article/ view/110
[8] E.  Evan,  P.  Pardoyo,  and  A.  Darmawan “Pembuatan  Nanosilika  dari  Abu  Sekam  Padi pada Variasi  pH Sol Gel,” Jft , vol. 2, no. 1, pp. 8–13, 2022, doi: doi.org/10.14710/gjec.2022.14720
[9] A.  S.  Panggabean,  Yasrin,  dan  Alimuddin, “Pembuatan  Silika  Gel  Dari  Abu  Daun  Bambu Petung (Dendrocalamus asper (Schult. f) Backer ex Heyne) dan Aplikasinya Untuk Adsorpsi Ion Cd (II),” J. At. , vol. 1, no. 2, pp. 107–113, 2020. Available: http://jurnal.kimia.fmipa.unmul.ac.id/index.php/ JA/article/view/831
[10] R. Putra, R. Elvia, and H. Amir, “Sintesis Silika- Kitosan  Untuk  Menurunkan  Kadar  Ion  Besi Dalam  Air  Permukaan,” Alotrop ,  vol.  6,  no.  1, pp. 15–27, 2022, doi: 10.33369/atp.v6i1.20318.
[11] I.  Nurhayati,  S.  Vigiani,  and  D.  Majid, “Penurunan  Kadar  Besi  (Fe),  Kromium  (Cr), COD  dan  BOD  Limbah  Cair  Laboratorium dengan Pengenceran, Koagulasi  dan Adsorbsi,” Fe) ,  vol.  14,  no.  1,  pp.  74–87,  2020,  doi: doi.org/10.24843/EJES.2020.v14.i01.p07
[12] H.  W.  Sumakul,  “Efektifitas  Penurunan  Kadar Besi (Fe) dan Kekeruhan pada Air Tanah dengan
Penambahan  Media  Kulit  Ubi  Kayu  (  Manihot esculenta  crantz  ),”  p.  1,  2019.  Available: http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/higiene/article/view/14 087/8476
[13] A.  A.  I.  S.  Yusuf,  "Analisis  Kandungan  Logam Berat  dalam  Air  Tanah  dari  Area  Pemukiman
Warga d Sekitar PT. KIMA dengan Menggunakan  Metode  Atomic  Absorption Spetrophotometry (AAS)”, e-Prosiding  Semianr Nasional Teknologi Industri VIII ,  vol. 1 no.1, pp. 358 – 361, 2021. Available: https://journal.atim.ac.id/index.php/prosiding/art icle/view/414/321 [14] Puncochar,  M.  (2023).  "Chemical  Equations", Juli 2023 . Available:
https://chemequations.com/en/?s=
Na2SiO3+%2B+H2SO4+%3D+SiO2+%2B+Na 2SO4+%2B+H2O
[15] D. Nur’aeni, E. P. Hadisantoso, and D. Suhendar, “Adsorpsi  Ion  Logam  Mn2+  dan  Cu2+  Oleh Silika  Gel  dari  Abu  Ampas  Tebu,” al-Kimiya , vol.  4,  no.  2,  pp.  70–80,  2019,  doi: 10.15575/ak.v4i2.5087
[16] M.  Riza,  F.  Fachaniah,  and  S.  Syafruddin, "Pembuatan  Silika  Gel  dari  Abu  Sekam  Padi dengan  Pereaksi  Asam  Kuat  dan  Asam  Lemah dengan  Menggunakan  Variasi  Jumlah  Abu Silikat," Jurnal  Teknologi ,  vol.  22,  no.  1,  55, 2022, doi : 10.30811/teknologi.v22i2.3116